968 



Schmucksteine (kitnstliche Schmucksteine) 



nen befassen. Zur Herstellung des gelben 

 S.-tphirs dienen Zusiitze von Eisen, Nickel, 



a. Titan, Thallium, vermutlich auch 

 nicii andere Stoffe und oft nicht nur je 

 cincr. sondern mehrere zugleich; die Farben 

 der synthetischen Steine variieren, je nach 

 den Zusatzen, von hell zitronengelb bis 

 zu dunkel weingelb und gelblichrosa, diese 

 in der Farbung dem in der Natur seltenen 

 Pad par ads ch ah nahekommend. Eine 

 andere Farbvarietat, die bei Tageslicht 

 graulichgriin bis rotlichviolett, bei Lampen- 

 licht aber mehr rosa erscheint und die wegen 

 dieses Farbenwechsels unter dem irrefiih- 

 renden Namen Alexandrit in den Handel 

 gebracht worden ist (echter Alexandrit, bei 

 Tageslicht smaragdgriin, bei Lampenlicht 

 rubinrot, ist BeO.Al 2 3 ), enthalt einen Zu- 

 satz von Vanadin. Violettrubin, auch 

 orientalischer Amethyst genannt, wird 

 in groBer Schonheit synthetisch dargestellt; 

 ob seine Farbe durch erne Beimischimg von 

 Mangan oder Vanadin erzielt worden ist, ist 

 nicht zu erfahren, wie iiberhaupt Naheres iiber 

 die Zusatze zu den Farbvarietaten, welche 

 die Deutsche Edelsteingesellschaft zuerst her- 

 gestellt hat und herstellt, etwas zuver- 

 lassiges nicht zu erfahren ist, wahrend Ver- 

 neuil in seinen Veroffentlichungen iiber 

 die Synthese des Rubin und Saphir auch die 

 Stoffe angibt, durch welche er die Farbe 

 erzeugt hat. Es heiBt aber, daB auch diese 

 Angaben nicht vollstandig seien. AuBer 

 den Farbvarietaten, welche unter den natu'r- 

 lichen Edelkorunden vorkommen, werden 

 synthetisch auch solche hergestellt, die unter 

 jenen nicht vertreten sind. Eine Farben- 

 tafel gibt iiber die von der Deutschen Edel- 

 steingesellschaft hergestellten Farbvarietaten 

 Auskunft. 



3!) Die p h y si kali s ch e n Eigen- 

 schaften. Die physikalischen Eigen- 

 schaften der synthetischen Korunde stimmen 

 mit denen der natiirlichen in hohem Grade 

 iiberein; Abweichungen erkliiren sich leicht 

 aus ihrer Herstellungsweise. Die Schmelz- 

 tropfen springen leicht der Lange nach mit 

 glatten Bruchflachen in zwei Halften, sie sind 

 sproder und lassen sich schwieriger polieren. 

 Namentlich die Herstellung von ebenen, 

 spiegelnden Flachen, wie sie an Prismen zur 

 Messung des Winkels und der Brechungs- 

 exponenten notwendig sind, bietet besonclere 

 Schwierigkeit, wahrend die Politur der 

 Schmucksteine, bei der es auf vollkommen 

 ebene Flachen nicht so sehr ankommt, ohne 

 Miihe gelingt. Das in Flatten senkrecht 

 zur optischen Achse im konvergenten pola- 

 risierten Licht auftretende Interferenzbild 

 laBt o'fters optische Zweiachsigkeit wahr- 

 nehmen, besonders nach dem Rande der 

 Platte bin. Beides erklart sich durch die 

 verhaltnisniaBig schnelle Abkiihlung der 



Schmelztropfen, durch welche Spannungen 

 und damit jene Begleiterscheinungen ein- 

 treten. Hiermit mag es auch in Beziehung 

 stehen, daB die Harte der synthetischen 

 Steine nach Angabe der Schleifer groBer ist 

 als die der natiirlichen. 



Das spezifische Gewicht der synthe- 

 tischen Korunde stimmt innerhalb der 

 Fehlergrenzen mit dem der natiirlichen iiber- 

 ein und liegt zwischen 3,94 bis 4,0. Dasselbe 

 gilt fiir die Lichtbrechung und Starke 

 der Doppelbrechung; R. Brauns hat 

 fiir die Brechungsexponenten die folgenden 

 Werte gefunden: 



Li Na Tl 



Farbloser synthe- co = 1,7643 1,7681 1,7717 



tischer Korund e ==1,7563 1,7599 1,7634 



Dunkelroter syn-co =1,7680 1,7709 



thetischer Rubin e ==1,7598 1,7629 



Sogenannter o> = 1,7652 1,7686 1,7725 



Alexandrit e =1,7569 1,7605 1,7646 



Man vergleiche hiermit die vorher ange- 

 gebenen Werte fiir den Fremyschen Rubin 

 und den natiirlichen Birmarubin. Auch 

 der Dichroismus der synthetischen Steine 

 stimmt bei gleicher Farbe mit dem der 

 natiirlichen iiberein, und wie dieser wird 

 auch der synthetische beim Gliihen schmutzig 

 graulichgriin, um beimErkalten wieder ebenso 

 dunkeLrot zu werden wie zuvor. 



3g) Einschliisse. Die synthetischen 

 Korunde enthalten bisweilen Einschliisse 

 von feinem staubformigem Pulver, Glas 

 und Luftblaschen, was sich aus ihrer Her- 

 stellungsweise leicht erklart. Mit dem 

 Fortschritt in der Synthese sind diese gegen 

 iriiher stark zuriickgetreten, so daB ge- 

 schliffene Steine oft frei von alien Ein- 

 schliissen sind. Einschliisse von feinen Niidel- 

 chen, wie sie dem feinen natiirlichen Rubin 

 kaum je fehlen, von Fliissigkeitseinschliis- 

 sen, wie sie im natiirlichen Saphir vorkom- 

 men, sind in den synthetischen Steinen nie- 

 mals vorhanden, so daB diese zur Erkennung 

 der natiirlichen dienen konnen. So ist es 

 auch nicht gelungen und wird nicht ge- 

 lingen, den Sternsaphir kiinstlich darzustellen. 



3h) Verweiidung und Verarbeitung. 

 AuBer als Schmuckstein undimKunstgewerbe 

 werden die synthetischen Korunde wegen 

 ihrer Harte als Achsen- und Zapfenlager bei 

 Uhren und ancleren Priizisionsinstrumenten, 

 besonders auch in der elektrischeii Industrie 

 fiir MeBinstrumente benutzt, und zwar dient 

 hierzu ausschlieBlicli synthetischer Rubin, 

 weil dieser weniger sprod ist als die anderen 

 Varietaten, auffallenderweise auch weniger 

 sprb'd als der farblose Korund. Die 

 als Schmucksteine zur Verwendung kom- 

 menden werden zum Teil nach Indien und 

 Ceylon exportiert und von hier aus mit den 

 echten Steinen in den Handel gebracht. 



